— 457 - 



1000 



)r- X X XXX 



900 . 



700 



600 _ 



500 



400 



- 1000 



900 



70o 



600 



500 



400 



10 20 30 40 »0 60 70 



% raol. K s Cr0 4 

 Fig. 2. 



90 100 



Il punto di trasformazione del cromato scende lungo una curva regolare 

 da 666° a 470°, la miscela a 34,4% cromato ha questa temperatura di 

 trasformazione che è all' incirca la temperatura di trasformazione del molibdato 

 puro: oltre questa concentrazione la trasformazione non è più visibile. Dati 

 i larghi rapporti di solubilità che esistono indubbiamente tra questi sali 

 a 25° è verosimile che intorno a 450° la solubilità tra le forme /S di questi 

 sali sia completa e la curva di trasformazione dalla forma a alla forma § sia 

 continua con un minimo nell' intervallo da 0 a 35 % m °l- cromato. 



3. K 2 S(VK 2 MoO, . 



La curva di cristallizzazione è pure continua ; al contrario delle prece- 

 denti ha un leggero minimo molto piatto di 6° inferiore alla temperatura di 

 solidificazione del molibdato. La temperatura di solidificazione della miscela 

 a 45 % noi. solfato è uguale a quella del molibdato puro. 



Un'analoga curva di cristallizzazione fu ottenuta da Boeke ( J ) per i 

 corrispondenti sali sodici. 



( J ) Zeit. f. anorg. Chemie, 50, 366 (1906). 



